Die Magnetisierbarkeit von Zink-Kupfer-Legierurigeil üs\v. 3 
nur Porzellantiegel verwendet, da diese völlig eisenfrei sind, was 
bei Ton- und Graphittiegeln nicht der Pall ist. 
Die Legierungen wurden in Form von parallelepipedischen 
Stäbchen gegossen, sodann gefeilt und poliert 1 ), wobei darauf ge¬ 
achtet wurde, dass der Querschnitt überall möglichst gleich war. 
Sie waren meist 1,4 cm breit, 0,35 cm dick und 7 cm lang. Ferner 
wurde durch Elektrolyse ihr Kupfergehalt und mittels Pykno¬ 
meters ihr spezifisches Gewicht bestimmt. Die magnetischen 
Messungen wurden in derselben Weise angestellt, wie dies in der 
Dissertation von Overbeck „Ueber metamagnetische Legierungen“ 
angegeben ist, und auch zur Berechnung der Magnetisierungs¬ 
koeffizienten x die dort angegebene vereinfachte Formel verwandt. 
Die Herstellung der Legierungen ausgehend vom reinen Zink. 
Da die Kurve der Magnetisierbarkeit der Legierungen nach 
der zweiten Art vom Zink ausgehend nur bis zu einem Kupfer¬ 
gehalt von 28 % aufgestellt war und einen sehr überraschenden 
Verlauf zeigte, so wurde das Hauptgewicht der Untersuchungen 
zunächst darauf gelegt, den Verlauf dieser Kurve vollständig fest¬ 
zustellen. Es wurde daher mit der Anfertigung der Legierungen 
nach der zweiten Art begonnen, bei welcher in geschmolzenes 
Zink Kupferkügelchen hineingetan werden. 
Die Kügelchen wurden hergestellt, indem im Porzellantiegel 
Kupfer bedeckt mit Borax, welches die Oxydbildung verhindern 
soll, zum Schmelzen gebracht und sodann über einen Reiserbesen 
in eine mit Wasser gefüllte Zinkwanne gegossen wurde, wobei 
das Kupfer in sehr viele kleine Kügelchen zerspringt. Die kleinsten 
hiervon, die nicht mehr als einen Millimeter Durchmesser haben 
durften, wurden ausgesiebt, um für die Güsse verwandt zu werden. 
Zu jeder Schmelzarbeit wurden stets neue Materialien und neue, 
ungebrauchte Porzellantiegel benutzt. Hierbei wurde stets darauf 
geachtet, dass das geschmolzene Kupfer nie mit Gegenständen, 
die Eisen enthalten konnten, in Berührung kam. Nachdem ge¬ 
nügend Kupferkügelchen vorhanden waren, wurde eine abgewogene 
Menge Zink im Porzellantiegel zum Schmelzen gebracht und dann 
*) Dass durch das Feilen, das mit sehr harten Feilen erfolgte, kein Eisen 
an die Stäbchen abgegeben wird, hat die Erfahrung gelehrt. Auch das Polieren 
auf (eisenhaltigem) Schmirgelpapier wirkt nicht anders wie das auf eisenfreiem 
Glaspapier. 
229 
